( i49 ) 



sur lin filtre, on lave à l'acide chlorhydriqne faible, puis à l'alcool, afin d'éviter nne 

 oxydation ultérieure. Après dessiccation, on sépare facilement, par l'action du barreau 

 aimanté, une poudre noire très attirable. 



» Cette poudre contient, avec un peu de graphite, tin siliciure de fer, qui, humide 

 ou simplement desséché, mais non calciné, se décompose très rapidement au contact 

 des alcalis et plus lentement par l'action de l'eau pure elle-même, en donnant nais- 

 sance à un dégagement d'hydrogène, propriétés qui rappellent celles de l'iiydroxyde 

 de silicium et du siliciure d'hydrogène. 



» L'analyse du siliciure de fer se fait aisément, en attaquant par l'acide chlorhj'- 

 drique brome, évaporant à sec, séparant la silice formée et précipitant le peroxyde de 

 fer par l'ammoniaque. 



» Les deux essais conduisent à attribuer à ce composé la composi- 

 tion FeSi. Car l'analyse a donné : 



I. II. I. II. 



Silicium os'',o6o7 o,i474 soit pour loo 32,5o 33,65 



Fer oS'", 1260 0,2905 » 67,49 66,35 



» La formule FeSi correspond à la composition théorique : 



Silicium 33,33 pour 100. 



Fer 66,67 » 



» En dehors du composé FeSi, les ferrosiliciums contiennent d'autres 

 composés plus riches en fer, qui sont attaqués très aisément par les acides 

 étendus et chauds, moins facilement par les acides froids; ces composés, 

 qu'il ne nous a pas encore été possible d'isoler nettement, paraissent être 

 compris entre les deux formules Fe' Si- et Fe'' Si-. 



» Si l'on traite de même par les acides étendus et froids des silicospiegek 

 riches en manganèse, la partie insoluble contient, avec les siliciures de fer 

 inattaqués, presque tout le manganèse combiné avec le silicium. La formule 

 de ce composé n'a pu être fixée avec certitude, par suite de la difficulté 

 de le séparer des siliciures de fer. 



» Cette expérience a néanmoins l'avantage de montrer que le silicium 

 manifeste une affinité particulière pour le manganèse à température élevée, 

 puisqu'il se combine avec lui de préférence au fer. 



» Soufre. — Pour isoler les composés sulfurés, on ne peut pas employer 

 la même méthode que pour les siliciures, car les produits sidérurgiques 

 traités par les acides étendus abandonnent la presque totalité de leur 

 soufre sous forme d'acide sulfhydrique. 



» Mais, en les attaquant par le chlorure cuivrique neutre ou faiblement 

 acide, le soufre reste en entier dans le résidu. 



C. R., .S97, Q' Semestre. (T. CXXV, N" 3.) 20 



